SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOKOMPOSIT Fe 3 O 4 /TiO 2 BERBASIS PASIR BESI SUNGAI BATANGHARI
Crismeli 1 , Nurhidayah 1 , Tika Restianingsih 1 , Rista Mutia Anggraini 1 , Frastica Deswardani 1*
1 Prodi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi, Mendalo Indah, Jambi, 36361, Indonesia *E-mail: frastica.deswardani@unja.ac.id

## Abstrak
Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh perbandingan massa Fe 3 O 4 dan TiO 2 dalam nanokomposit Fe 3 O 4 /TiO 2 terhadap struktur kristal, morfologi dan energi gap. Nanopartikel Fe 3 O 4 disintesis menggunakan metode kopresipitasi dan nanokomposit Fe 3 O 4 /TiO 2 menggunakan metode reaksi fasa padatan (solid state reaction). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbandingan massa terhadap struktur kristal, morfologi dan energi gap. Nilai variasi perbandingan massa tersebut adalah 3:1, 2:1, 1:1, 1:2 dan 1:3.  Sampel nanokomposit dikarakterisasi menggunakan metode X-Ray Diffraction (XRD), UV-Vis  Spectrophotometry,  dan  Scanning  Electron  Microscopy  (SEM).  Dari  hasil  XRD  diperoleh  bahwa  penambahan  TiO 2 tidak  menunjukkan  perubahan  yang  signifikan  terhadap  ukuran  kristal  dan  cenderung  didominasi  oleh  fasa  TiO 2 .  Hasil Spektrofotometer UV-Vis nilai energi gap Fe 3 O 4 murni, TiO 2 murni dan perbandingan massa 1:1 berturut-turut sebesar 3,67 eV, 3,36 eV dan 3,50 eV. Citra SEM menampilkan morfologi sampel mendekati bentuk bulat dengan sebaran ukuran tidak homogen. Nilai rata-rata ukuran partikel untuk masing-masing sampel Fe 3 O 4 , TiO2, dan Fe 3 O 4 / TiO 2 adalah 148,006 nm, 184,72 nm dan 181,79 nm. Selain itu, diperoleh ukuran partikel Fe 3 O 4 , TiO 2 dan perbandingan massa 1:1 dengan ukuran rata-rata partikel berturut-turut sebesar 148,006 nm, 184,72 nm dan 181,79 nm.
Kata Kunci: Fe 3 O 4 ; kopresipitasi; nanopartikel; solid state reaction; TiO 2

## Abstract
[Title:  Synthesis  and  Characterization    Fe 3 O 4 /TiO 2 Nanocomposite From  Iron  Sand  In  Batanghari River] Research has been carried  out on the effect of the mass ratio of  Fe 3 O 4 and TiO2 in  Fe 3 O 4 /TiO 2 nanocomposites on crystal  structure,  morphology  and  gap  energy.  Fe 3 O 4 nanoparticles  were  synthesized  using  the  coprecipitation  method  and Fe 3 O 4 /TiO 2 nanocomposites using the solid state reaction method. The aim of this research is to determine the effect of mass ratio  on  crystal  structure,  morphology  and  gap  energy.  The  mass  ratio  variation  values  are  3:1,  2:1,  1:1,  1:2  and  1:3. Nanocomposite samples were characterized using X-Ray Diffraction (XRD), UV-Vis Spectrophotometry, and Scanning Electron Microscopy (SEM) methods. From the XRD results it was found that the addition of TiO 2 did not show a significant change in crystal size and tended to be dominated by the TiO 2 phase. The UV-Vis Spectrophotometer results show the gap energy values of pure  Fe 3 O 4 , pure  TiO 2 and a mass ratio of 1:1 respectively of 3.67 eV, 3.36 eV and 3.50 eV. The SEM image  shows the sample morphology approaching a round shape with an inhomogeneous size distribution. The average particle size values for each sample of Fe 3 O 4 , TiO 2 , and Fe 3 O 4 /TiO 2 are 148.006 nm, 184.72 nm and 181.79 nm. In addition, the Fe 3 O 4 , TiO 2 particle sizes and mass ratios of 1:1 were obtained with average particle sizes of 148.006 nm, 184.72 nm and 181.79 nm, respectively.
Keywords: Fe 3 O 4 ; coprecipitation; nanoparticles; solid state reaction; TiO 2

## PENDAHULUAN
Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang  berpeluang  menghasilkan  pasir  besi  yang diperoleh  dari  Sungai  Batanghari.  Sinurat  et  al (2021),  telah  melakukan  penelitian  menggunakan pasir  besi  dari  Sungai  Batanghari  Jambi.  Menurut Wulandari  et  al  (2021),  hasil  sintesis  Fe 3 O 4 yang diperoleh  berwarna  hitam.  Magnetit  (Fe 3 O 4 ) merupakan  salah  satu  bentuk  oksida  besi  yang memiliki  sifat  magnetik  yang  kuat  dibandingkan
dengan  hematit  ( α -  Fe 2 O 3 ),  dan  maghemit  ( γ - Fe 2 O 3 )  yang  merupakan  kandungan  mineral  yang terdapat  pada  pasir  besi.  Larutan  berwarna  hitam menunjukkan Fe 3 O 4 telah terbentuk. Nanopartikel Fe 3 O 4 dapat diperoleh dari pasir besi  dengan  metode  kopresipitasi.  Penelitian Prasetyowati  et  al  (2021),  berhasil  mensintesis nanopartikel  magnetit  (Fe 3 O 4 )  berbasis  pasir  besi Pantai  Glagah,  Kulon  Progo  dengan  menggunakan
metode  kopresipitasi,  dengan  variasi  konsentrasi NH 4 OH  (10%,  15%,  20%,  dan  25%).  Hasil karakterisasi  XRD  menunjukkan  variasi  konsentrasi NH 4 OH  tidak  mempengaruhi  parameter  kisi  dan struktur kristal, tetapi mempengaruhi ukuran kristal Fe 3 O 4 .  Hasil  SEM-  EDX  menunjukkan  bahwa struktur morfologi permukaan sampel Fe 3 O 4 dengan NH4OH 15% cukup homogen.
Fotokatalis Fe 3 O 4 dalam metode fotodegradasi memungkinkan terjadinya mineralisasi sempurna  polutan  organik  menjadi  CO 2 sehingga polutan  organik  yang  awalnya  bersifat non- biodegradable menjadi biodegradable (Bilalodin  et  al., 2013). Ma’rufah et al (2019), Fe 3 O 4 memiliki energi gap  3,3  eV.    Untuk  meningkatkan  fotodegradasi perlu dilakukan pendopingan Fe 3 O 4 dengan material semikonduktor  yang  memiliki  kemampuan  sebagai fotokatalis.
Semikonduktor  yang  telah  banyak  diamati kemampuannya  sebagai  fotokatalis  adalah  TiO 2 . TiO 2 adalah material fotokatalis yang memiliki daya oksidasi  yang  kuat,  photostabilitas  yang  tinggi  dan selektivitas  redoks  (Greenwood  and  Earnshaw, 1997). TiO 2 mempunyai energi gap sebesar 3,2 eV (Batista  et  al.,  2010).  TiO 2 memiliki  tiga  bentuk kristal  yaitu  sebagai  berikut:  anatase, rutile ,  dan brookite (Pawar  et  al.,  2018). Fotokatalis nanokomposit  Fe 3 O 4 /TiO 2 memiliki  persentase mencapai  98,4%  (Fauzi,  2023).  Nilai  energi  gap Fe 3 O 4 diharapkan  dapat  diperkecil  setelah dikombinasikan  dengan  TiO 2 yang  memiliki  energi gap relatif kecil.
Pradipta  et  al  (2021),  telah  menggunakan nanokomposit  Fe 3 O 4 /TiO 2 sebagai  fotokatalis  yang dapat  diambil  kembali  dari  fotoreduksi  limbah  ion AgI.  Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan nanokomposit  Fe 3 O 4 /TiO 2 memiliki  kemampuan fotokatalitik  yang  baik.  Nanokomposit  Fe 3 O 4 /TiO 2 memiliki  kemampuan  reduksi  yang  baik  dibanding dengan  TiO 2 tanpa  campurannya.  Pada  proses fotokatalis energi gap sampel yang kecil mempunyai spektrum penyerapan cahaya tampak yang lebih luas (Virrisya dan Astuti, 2019). Hal ini akan membantu menghasilkan spektrum yang diserap lebih optimal, sehingga proses fotokatalisis dapat dihasilkan dengan baik.
Sintesis  Fe 3 O 4 /TiO 2 dapat  dilakukan dengan  metode solid  stated  reaction. Metode  ini merupakan  metode  pencampuran  padatan  tanpa menggunakan  medium  pelarut  (Chandra  dan Yudanto,
2022). Sampel nanokomposit dikarakterisasi menggunakan  metode X-Ray Diffraction (XRD), UV-Vis  Spectrophotometry , dan Scanning Electron Microscopy (SEM).

## METODE
Pengambilan pasir besi dilakukan di Dusun Pasir  Raya  Desa  Sungai  Duren,  Kecamatan  Jambi Luar  kota,  Kabupaten  Muaro  Jambi,  Jambi. Pasir yang  masih  basah  dikeringkan  dan  disaring,  yang kemudian  didekatkan  pada  magnet  permanen,  agar pasir besi dapat terpisah dari pasir non-besi. Proses penarikan  pasir  besi  dilakukan  berulang  hingga  15 kali.  Selanjutnya  pasir  besi  disaring  menggunakan ayakan 120 mesh. Pasir yang telah diayak selanjutnya dicuci dengan aquades sebanyak 2 kali pencucian. Pasir  besi  digunakan  sebanyak  40  gram dilarutkan  kedalam  HCl  (12  M)  sebanyak  38  ml pada  suhu  55°C  diaduk  selama  60  menit  dengan menggunakan magnetik stirrer. Persamaan reaksi :
3𝐹𝑒 3 𝑂 4(𝑠) + 8𝐻𝐶𝑙 (𝑙) → 2𝐹𝑒𝐶𝑙 3 (𝑙) + 𝐹𝑒𝐶𝑙 2 (𝑙) + 3𝐹𝑒 2 𝑂 3(𝑠) + 3𝐻 2 𝑂 (𝑙) + 𝐻 2(𝑔) (1)
Larutan  yang  terbentuk  disaring  dengan kertas  saring.  Hasil  yang  disaring  berupa  filtrat. Filtrat  kemudian  ditambahkan  NH 4 OH  (25%) sebanyak  73  ml  dan  diaduk  selama  15  menit, kemudian didiamkan selama 1 jam, hingga diperoleh endapan.  Endapan  dicuci  menggunakan  aquades sebanyak 7 kali. Persamaan reaksi:
2𝐹𝑒𝐶𝑙 3 (𝑙) + 𝐹𝑒𝐶𝑙 2 (𝑙) + 𝐻 2 𝑂 (𝑙) + 8 𝑁𝐻 4 𝑂𝐻 (𝑙) → 𝐹𝑒 3 𝑂 4(𝑠) + 8 𝑁𝐻 4 𝐶𝑙 (𝑙) +  5𝐻 2 𝑂 (𝑙) (2)
Endapan di oven pada suhu 100°C selama 2 jam, agar kadar air yang terdapat dari hasil endapan dapat menguap. Hasil sintesis Fe 3 O 4 yang diperoleh berupa  serbuk.  Fe 3 O 4 /TiO 2 dicampur  dengan menggunakan  variasi  perbandingan  massa  seperti disajikan dalam Tabel 1. Sampel yang telah dicampur digerus  selama  2  jam  hingga  homogen.  Kemudian sampel  dikalsinasi  pada  suhu  500°C  selama  3  jam. Setelah proses kalsinasi, sampel digerus kembali agar sampel yang menggumpal menjadi lebih halus. Material  TiO 2 yang  digunakan  memiliki bentuk  kristal  rutile.  Hasil  sintesis  pasir  besi, material TiO 2 dan yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 1.
(a) (b) Ga
(c)
Gambar 1. a)Hasil Sintesis Fe 3 O 4 ; b) TiO 2 dan c) Sintesis Fe 3 O 4 /TiO 2 setelah dikalsinasi
Tabel 1. Identitas Sampel Nama sampel Perbandingan massa Fe 3 O 4 : TiO 2
FT 1
3:1 FT 2 2:1 FT 3 1:1 FT 4 1:2
FT 5 1:3
Nanokomposit  Fe 3 O 4 /TiO 2 dikarakterisasi dengan XRD  untuk  menganalisa  fasa  kristal  dengan menggunakan  software High  Score  Plus dan  diplot menggunakan software ORIGIN  2022. UV-Vis Spectrophotometry untuk menentukan energi gap dari sampel.  SEM  untuk  menentukan  morfologi  dan ukuran  butir  partikel  dengan software  ImageJ .  Nilai energi  gap  dan  ukuran  distribusi  partikel  di  plot menggunakan software ORIGIN 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Nanokomposit  Fe 3 O 4 /TiO 2 dikarakterisasi menggunakan  XRD  untuk  mengetahui  struktur kristal,  parameter  kisi,  dan  ukuran  kristal.  Hasil karakterisasi disesuaikan dengan JCPDS no. 19-0629 untuk  fasa  Fe 3 O 4 dan  JCPDS  no.  04-0551  untuk TiO 2 fasa rutile. Berdasarkan Gambar 2 pada Fe 3 O 4 , FT 1 ,  FT 2 ,  FT 3 terdapat  fasa  lain  yaitu  Maghemit ( γ Fe 2 O 3 )  yang  disesuaikan  dengan  JCPDS  no.  39- 1346.
Gambar 2. Pola XRD Fe 3 O 4 , TiO 2 , FT 1 , FT 2 , FT 3 , FT 4 dan FT 5 Pada Fe 3 O 4 terdapat dua fasa yang muncul yaitu  Fe 3 O 4 , γ Fe 2 O 3 .    Fasa  TiO 2 murni menunjukkan  puncak-puncak  difraksi  milik  TiO 2 dengan fasa rutile. Pada sampel gabungan FT 1 , FT 2 , FT 3 terdapat fasa Fe 3 O 4 , TiO 2 dan γ Fe 2 O 3 . Menurut Kustomo  (2020),  Fasa  maghemit  ( γ Fe 2 O 3 )  yang muncul  disebabkan  oleh  Fe 3 O 4 yang  mudah teroksidasi  dengan  udara  sehingga  dapat  berubah menjadi  fasa  lain.  Pada  grafik  FT 4 dan  FT 5 hanya terdapat  puncak  TiO 2 ,  namun  intensitas    puncak difraksi  TiO 2 pada  sampel  masih  lebih  rendah daripada  TiO 2 murni,  hal  ini    menandakan  masih adanya fasa Fe 3 O 4 yang terkandung pada sampel.
Dari  Gambar  2  disimpulkan  bahwa  seiring berkurangnya  massa  Fe 3 O 4 maka  kemunculan  fasa Fe 3 O 4 juga semakin menurun. Sedangkan fasa TiO 2 tetap  dominan.  Setelah  ditentukan  nilai  hkl  dari seluruh  sampel  selanjutnya  ditentukan  parameter kisi  seluruh  sampel.  Ukuran  kristal  dan  parameter kisi dari ketujuh sampel dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Parameter Kisi dan Ukuran Kristal
Sampel  2 Ɵ ( ° ) d [Å] Parameter Kisi Ukuran Kristal (nm) a c Fe 3 O 4 35.54  2.52  8.357 - 42.549 FT 1 27.54  3.23  4.56 2.93 83.476 FT 2 27.53  3.23  4.56 2.93 66.766 FT 3 27.46  3.24  4.58 2.93 66.756 FT 4 27.51  3.24  4.58 2.93 66.763 FT 5 27.51  3.24  4.58 2.93 66.763 TiO 2 27.52 3.24 4.58 2.93 66.765
FT 1 FT 2 FT 3 FT 4 FT 5
Ukuran  kristal  yang  relatif  besar  pada sampel  FT 1 dikarenakan  banyaknya  massa  Fe 3 O 4 yang  digunakan  dari  pada  TiO 2 .  Saat  kedua  sampel digabung  dengan  perbandingan  massa  Fe 3 O 4 yang lebihbanyak  maka kristalinitas TiO 2 yang terbentuk belum optimal, sehingga hal tersebut mempengaruhi ukuran  kristal  yang  akan  terbentuk.  Untuk  sampel FT 2 ,  FT 3 ,  FT 4 dan  FT 5 memiliki  ukuran  kristal kisaran  66.7  nm.  Hal  ini  dapat  dinyatakan  ketika massa  Fe 3 O 4 berkurang  maka  ukuran  kristal  berada pada kisaran 66,7 yang nilai ukuran kristalnya sama dengan TiO 2 . Menurut (Ihwani, 2022) variasi massa tidak terlalu mempengaruhi parameter kisi kristal. Sturktur  Kristal  Fe 3 O 4 dan  TiO 2 masing- masing  berbentuk  kubik  dan    tetragonal.  Struktur kristal  FT 1 ,  FT 2 ,  FT 3 ,  FT 4 dan  FT 5 berbentuk tetragonal.  Gambar  3  akan  menunjukkan  struktur kristal FT 1 , FT 2 , FT 3 , FT 4 dan FT 5 .
Gambar 3. Sturktur Kristal FT 1 , FT 2 , FT 3 , FT 4 dan FT 5 Atom  warna  biru  menunjukkan  atom  Ti  , atom warna merah menunjukkan atom O dan atom warna  emas  menunjukkan  atom  Fe.  Pada  sampel FT 1 , FT 2 , FT 3 , FT 4 dan FT 5 memiliki struktur kristal tetragonal dimana nilai a=b ≠ c dan α = β = γ = 90 ° Berdasarkan  uji  XRD  ditemukan  fasa  lain  pada sampel. Persentase rasio pada tiap fasa dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 . Rasio Fasa Sampel Fe 3 O 4 γ Fe 2 O 3 TiO 2 Fe 3 O 4 82.28 % 17.71 % - FT 1 13.75 % 5.48 % 80.75 % FT 2 11.59 % 3.92 % 84.47 % FT 3 6.22 % 0.43 % 93.21% FT 4 - - 100 % FT 5 - - 100 % TiO 2 - - 100 %
Dari  hasil  perhitungan  fasa,  dapat dinyatakan  seiring  dengan  penambahan  material TiO 2 maka  persentase  rasio  fasa  pada  Fe 3 O 4 dan γ Fe 2 O 3 juga  semakin  berkurang.  Begitupun  dengan semakin  banyak  massa  Fe 3 O 4 yang  digunakan persentase  rasio  fasa  pada 𝛾 Fe 2 O 3 juga  semakin menigkat.
Alat UV-Vis  Spectrophotometry digunakan untuk  menentukan  nilai  energi  gap.  Gambar  4 menunjukkan  nilai  energi  gap  yang  diperoleh  pada ketiga  sampel.  Data  yang  dianalisis  berupa  data transmitasi.
(a)
(b) (c)
Gambar 4. Penentuan Nilai Energi Gap; a) Fe 3 O 4 , TiO 2 dan FT 3 TiO 2 pada penelitian ini digunakan sebagai material  dopingan  Fe 3 O 4 .  Penambahan  dopingan TiO 2 bertujuan untuk memperkecil nilai energi gap Fe 3 O 4 setelah  dilakukannya  penggabungan.  Nilai energi gap FT 3 sebesar 3,50 eV yang berada diantara nilai energi gap Fe 3 O 4 dan TiO 2 yaitu berturut-turut
sebesar  3,67  eV  dan  3,50  eV.  Hal  ini  dipengaruhi oleh perbandingan massa yang digunakan. Analisis Scanning Elektron Microscopy (SEM) dilakukan untuk  mengetahui  struktur  morfologi  dan  ukuran partikel.  Perbesaran  yang  digunakan  pada  sampel yaitu  perbesaran  20.000  kali.  Hasil  analisis  SEM terlihat  bahwa  permukaan  partikel  masih bertumpuk-tumpuk  yang  artinya  banyak  gumpalan- gumpalan  yang  belum  teratur  dan  cenderung
membentuk  agregat.  Hasil  SEM  menunjukkan struktur  permukaan  TiO 2 terlihat  seperti  bola-bola kecil dan terdapat partikel yang teraglomerasi. Hasil SEM  FT 3 menunjukkan  morfologi  partikel  yang berbentuk  bulat  dan  teraglomerasi.  Hasil  SEM  FT 3 memiliki kemiripan bentuk yang sama dengan TiO 2 . Hasil  SEM  dan  distribusi  ukuran  partikel  Fe 3 O 4 , TiO 2 dan FT 3 dapat dilihat pada Gambar 5.
(a) (d) (b) (e) (c) (f)
Gambar 5. Hasil SEM (a) Fe 3 O 4 , (b) TiO 2 (c)FT 3 dan distribusi ukuran partikel (d) Fe 3 O 4 , (e) TiO 2 (f)FT 3 Pola distribusi ukuran partikel Fe 3 O 4 pada Gambar  5  (d)  menunjukkan  distribusi  ukuran partikel    Fe 3 O 4 berada  pada  rentang  80-240  nm dengan  ukuran  partikel  140-160  nm  menunjukkan frekuensi yang tinggi. Pola distribusi ukuran partikel TiO 2 pada  Gambar  5  (e)  menunjukkan  distribusi ukuran partikel  TiO 2 berada pada rentang 120-280 nm  dengan  ukuran  partikel  160-180  nm menunjukkan  frekuensi  yang  tinggi.  Gambar  5  (f) menunjukkan distribusi ukuran partikel  FT 3 berada pada  rentang  100-400  nm  dengan  ukuran  partikel
150-200  nm  menunjukkan  frekuensi  yang  tinggi. Dengan  ukuran  rata-rata  partikel  pada  sampel Fe 3 O 4 ,  TiO 2 dan  FT 3 ,  yaitu  148,006  nm  ,184,72 nm  dan 181,79 nm.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Variasi perbandingan massa mempengaruhi ukuran  kristal  serta  intensitas  pada  setiap  sampel. Semakin  banyak  massa  TiO 2 yang  digunakan  maka ukuran  kristal  semakin  menyerupai  ukuran  kristal TiO 2 dan  intensitas  tiap  sampel  didominasi  oleh TiO 2 .  Nilai  energi  gap  yang  diperoleh  pada
perbandingan  massa  FT 3 sebesar  3,50  eV.  Nilai energi  gap  berada  diantara  nilai  energi  gap  kedua material.  Pada  penelitian  ini nilai  energi  gap  Fe 3 O 4 sebesar  3,67  dan  TiO 2 memiliki  nilai  energi  gap sebesar 3,36 eV. Karakteristik bentuk morfologi FT 3 yang  dihasilkan  dari  analisis  SEM  yaitu  berbentuk padatan bulat dengan persebaran partikel yang tidak merata  sehingga  terjadi  aglomerasi  dengan  ukuran rata-rata partikel FT 3 sebesar 181,79 nm. Sebaiknya  dilakukan  karakterisasi  lain seperti, Uji FTIR, SEM EDX, TEM, dan XRF. Serta dilakukan pembaharuan material dopingan lain yang memiliki  kemampuannya  semikonduktor  yang  baik sebagai fotokatalis.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  Hibah PNBP  FST  Universitas  Jambi  dan  pihak Laboratorium  Fakultas  Sains  dan  Teknologi  yang telah  membantu  menyediakan  fasilitas  dan  bantuan teknis.

## DAFTAR PUSTAKA
Batista, A. P. L., Carvalho, H. W., Luz, G. H. P., Martins,  P.  F.  Q.,  Goncalves,  M.,  and Oliviera,  L.  C.  O.  2010. Preparation  of Cu/SiO 2 and  Photocatalytic  Activity  by Degradation  of  Methylene  Blue.  Journal  of Environmental Chemisty.Vol 8 (1): 63-67.
Bilalodin,  Sunardi  dan  Muhtar.  E.  2013.  Analisis Kandungan  Senyawa  Kimia  dan  Uji  Sifat Magnetik  Pasir  Besi  Pantai  Ambal. Jurnal Fisika Indonesia .  Vol 16 (50) : 29-31.
Chandra,  S.A  dan  Yudanto,  S.  D.  2022. Peningkatan  Fasa  Ca 3 Co 4 O 9 Melalui  Proses Penggerusan Mekanik. Jurnal Rekayasa  Energi (JRE). Vol. 01 (01): 19–24.
Fauzi,  R.A.  2023. Green-Synthesis Fe 3 O 4 /TiO 2 Nanokomposit  menggunakan  ekstrak  daun Moringa  Oleifera  untuk  Fotodegradasi Methylene Blue. Thesis.
Greenwood, N.N and A. Earnshaw. 1997. Chemistry of the Elements 2nd ed. Oxford : Butterworth
– Heinemann.
Ihwani,  S.A.  2022.  Pengaruh  Fraksi-X  Selenium Pada  Struktur  Dan  Parameter  Kisi  Pb(S,Se)
Masif Preparasi Teknik Bridgman. Jurnal Ilmu Fisika Dan Terapannya. Vol 9 (02) : 1-13. Kustomo.  2020.  Uji  Karakterisasi  dan  Mapping
Magnetit  Nanopartikel  Terlapisi  Asam Humat  dengan Scanning-Electron-Microscope .
Energy Dispersive X-Ray (SEM-EDX).
Indonesian  Journal  of  Chemical  Science. Vol  9 (3): 148-153.
Ma’rufah,  H.,  Siti,  R.,    Muhamat,  A  dan  Heri,  S. 2019.  Sintesis  Material  Nano  Fe 3 O 4 Dari Karat  Besi  Yang  Berpotensi  Diaplikasikan Sebagai  Solar  Absorber  Pada Quantum  Dot Sensitized  Solar  Cell (QDSSC). Berkala  Fisika . Vol 22 (3) : 117-122.
Sinurat,  M.,  Gusti,  D.R.,  Deswardani,  F.,    Safitri dan  Sudibyo.  2021. Sintesis  Dan Karakterisasi Nanopartikel Magnetit  (Fe3o4) Dari  Pasir  Besi  Sungai  Batanghari,  Jambi Yang Di Enkapsulasi Dengan Silika JPFT. Vol 9 (1): 106-114.
Pawar,  M.,  Sendogdular,  S.T.,  and  Gouma,  P. 2018. A Brief Overview of TiO 2 Photocatalyst for Organis Dye Remediation: Case Study of Reaction Mechanisms  Involved  in  Ce-TiO 2 Photocatalysts System. Journal of Nanomaterials.
Pradipta,  A.D.,  Enriyani,  R.,  Rahmatia,  L  dan Utami,  A.  2021.  Sintesis  Nanokomposit Fe 3 O 4 /TiO 2 Sebagai Fotokatalis yang Dapat Diambil Kembali Dalam Fotoreduksi Limbah Ion Perak(I). Warta AKAB . Vol 45 ( 1) : 32- 39.
Prasetyowati,  R.,  Widiawati,  D.,  Swastika,  P.  E., Ariswan  dan  Warsono.  2021.    Sintesis  Dan Karakterisasi  Nanopartikel  Magnetit  (Fe 3 O 4 ) Berbasis  Pasir  Besi  Pantai  Glagah  Kulon Progo  Dengan  Metode  Kopresipitasi  Pada Berbagai  Variasi  Konsentrasi  NH 4 OH. J. Sains Dasar. Vol 10 (2) : 57 – 61.
Virrisya dan Astuti. 2019. Karakterisasi Sifat Optik
Nanopartikel
ZnO didoping
Mn menggunakan  Metode  Sol-Gel. Jurnal  Fisik Unand. Vol 8 (4) : 308-314.
Wulandari,  I.  O.,    Rahayu,  L.  B.,  Riva’I,  I., Sulistyarti,  H.  dan  Sabarudin,  A.  2021. Sintesis dan Karakterisasi Nanopartikel Fe 3 O 4 termodifikasi Biokompatibel Polimer  serta Potensinya  sebagai  Penghantar  Obat. The Indonesian Green Technology Journal. Hal 1-8.